520 Demotriiis M. Bailovaiiovic. 



Sie ist aber auffallend iiiedrigor (um 10° — 15°) als die Urnwand- 

 lungsteinperaturen, welche für Nickel bei verschiedenen früheren Ver- 

 suclion ermittelt wurden. 



llopkinsoii ') fand allerdings eine noch bedeutend tiefere Um- 

 wandlungstempei'atur von :{10° C, aber bei „unreinem" Nickel. 



Das hier untersuchte kann zwar mit 2 " o fremden Stoffen auch 

 nicht als reines Nickel, wie es im Handel bezeichnet wird, gelten, 

 aber immerhin ergaben Nickelsorten gleicher Provenienz bei Versuchen 

 im physikal. Laboratorium der eidg. polytechnischen Schule wesentlich 

 höhere Umwandlungstemperaturen bis zu 376°. 



Diese auffallende Differenz der Umwandlungstemperaturen wird 

 ■weiter unten noch besprochen, bezw. erklärt werden (s. Seite 523 und 

 533— r,:{5). 



III. Zusammenstellung und Diskussion der Resultate. 



Aus den Fig. 2 und 3, in welchen die Suszeptibilitäten k in 

 Funktion der Feldstärken H für verschiedene Temperaturen aufge- 

 tragen sind, ist ersichtlich, dass für die niederen Temperaturen die 

 Neigungen der Suszeptibilitätsgeraden sehr gering, nur wenig 

 von einander verschieden sind und erst in höheren Temperaturen 

 rasch zunehmen. Die anfängliche Suszeptibilität a, die Ordinate des 

 4Schnittpunktes der Siiszeptibilitätskurve mit der Achse B = 0, wächst 

 auch anfangs langsam, ganz regelmässig und nimmt erst in den höheren 

 Temperaturen rasch zu. Die richtige Lage der einzelnen Suszepti- 

 bilität-sgeraden zu einander zeigt Fig. 4. 



In Fig. 5 sind die Werte der anfänglichen Suszeptibilität und der 

 anfänglichen Neigung der zugehörenden Suszeptibilitätskurven, wie sie 

 aus Formel (7) Seite 518 ermittelt wurden, in Funktion von der Tempe- 

 ratur aufgetragen. Aus dieser Figur ist auch die Art des Verlaufes 

 von a und b mit wachsender Temperatur erkennbar. Die beiden 

 Kurven steigen zuerst allmählich, dann immer rascher, besonders b 

 wächst gegen den Umwandlungspunkt zu rapid. 



Bis 357° C. ist der Verlauf der beiden Kurven ein stetiger; die 

 Untersuchung bei 358° C. zeigt jedoch eine Unstetigkeit. Während die 

 Neigung b noch steiler wird (j>= 19,183), die ö-Kurve also stetig 

 weiter steigt, sinkt der zugehörige Wert von a plötzlich auf 6,685. 

 Ähnliche Unstetigkeiten der Kurven sind auch von Ewing-) für die 

 Permeabilität von Stalil und Eisen angeführt. Die Kurve der anfäng- 

 lichen Suszeptibilität scheint also bei ungefähr 357° C. in eine Spitze 



') Hopkiiison: IVoc. Royl. Soc, Vol. XUV, 1S8S, p. 317. — du Bois: Phil, 

 Map. 1890, April. — Morris: Phil. Mag. 1897, September. 



') Ewiiig: Magn. Ind. in Iron. 3"> ed. London, Ch. VIII. p 17-i— 17.5. 



